पॉलीमर

अन्य उपयोगों के लिए, बहुलक (बहुविकल्पी) देखें।

बहुलक ( ग्रीक पॉली-, "कई" + -मेर, "भाग") एक द्रव्य या पदार्थ है जिसमें बहुत बड़े अणु होते हैं जिन्हें बृहत अणु कहा जाता है, जो कई दोहराए जाने वाले उपइकाइयों से बना होता है। उनके गुणों के व्यापक वर्णक्रम के कारण, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों बहुलक दैनिक जीवन में आवश्यक और सर्वव्यापी भूमिका निभाते हैं। बहुलक प्रचलित  कृत्रिम प्लास्टिक जैसे  पॉलीस्टाइनिन से लेकर प्राकृतिक  जैव बहुलक  जैसे  डीएनए  और  प्रोटीन  तक होते हैं जो जैविक संरचना और कार्य के लिए मौलिक हैं। बहुलक, दोनों प्राकृतिक और कृत्रिम, कई छोटे अणुओं के  बहुलकीकरण  के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिन्हें  एकलक (मोनोमर) के रूप में जाना जाता है। उनके परिणामस्वरूप बड़े आणविक द्रव्यमान, छोटे अणु  यौगिक (रसायन विज्ञान)  के सापेक्ष, कठोरता, उच्च  रबर प्रत्यास्थता, श्यान प्रत्यास्थता, और  क्रिस्टल  के अतिरिक्त  कांच  और बहुलक संरचनाओं के क्रिस्टलीकरण की प्रवृत्ति सहित अद्वितीय  भौतिक गुणों का उत्पादन करते हैं।शब्द "बहुलक" ग्रीक शब्द πολύς (पोलस, जिसका अर्थ है "बहुत अधिक") और μέρος (मेरोस, जिसका अर्थ है "भाग") से निकला है। यह शब्द 1833 में जोन्स जैकब बर्जेलियस द्वारा दिया गया था, हालांकि इसकी परिभाषा आधुनिक आईयूपीएसी परिभाषा से अलग है।  बहुलक की आधुनिक अवधारणा को सहसंयोजक बंधित बृहत अणु संरचनाओं के रूप में 1920 में हरमन स्टुडिंगर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिन्होंने अगले दशक में इस परिकल्पना के लिए प्रायोगिक प्रमाण खोजने में बिताया।

बहुलक का अध्ययन बहुलक विज्ञान (जिसमें बहुलक रसायन और  बहुलक भौतिकी सम्मिलित है), जैवभौतिकी और पदार्थ विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से,  सहसंयोजक  रासायनिक बंध द्वारा पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयों के संबंध से उत्पन्न होने वाले उत्पाद  बहुलक विज्ञान का प्राथमिक केंद्र बिंदु रहे हैं। आविर्भावी महत्वपूर्ण क्षेत्र अब गैर-सहसंयोजक संबंध द्वारा निर्मित  अतिआणविक बहुलक पर केंद्रित है। लेटेक्स रबर का  पॉलीसोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक का एक उदाहरण है, और विस्तारित पोलीट्रीन का पॉलीस्टाइनिन कृत्रिम बहुलक का एक उदाहरण है। जैविक संदर्भों में, अनिवार्य रूप से सभी जैविक बृहत् अणु- अर्थात, प्रोटीन (पॉलीमाइड्स),  न्यूक्लिक अम्ल (पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स), और पॉलीसेकेराइड्स-पूरी तरह से  बहुलकी होते हैं, या बहुलकी घटकों के बड़े भाग में बने होते हैं।

सामान्य उदाहरण
बहुलक दो प्रकार के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले और कृत्रिम या मानव निर्मित होते हैं।

प्राकृतिक
प्राकृतिक बहुलक पदार्थ जैसे जूट, शंख, एम्बर, ऊन, रेशम और प्राकृतिक रबर का उपयोग कई वर्षों से किया जाता रहा है। कई अन्य प्राकृतिक बहुलक सम्मिलित हैं, जैसे कि सेलूलोज़, जो लकड़ी और पेपर का मुख्य घटक है।

अंतरिक्ष बहुलक
हीमोग्लिसिन (जिसे पहले हेमोलिथिन कहा जाता था) एक अंतरिक्ष बहुलक है जो उल्कापिंडों में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल का पहला बहुलक है।

कृत्रिम
सामान्य रूप से विश्व में आवश्यकता के क्रम में कृत्रिम बहुलक की सूची में पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टीरिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, कृत्रिम रबड़, फिनोल फॉर्मल्डेहाइड रेजिन (या बेक्लाइट), नियोप्रीन, नायलॉन, पॉलीएक्रिलोनिट्रियल, पीवीबी, सिलिकॉन और कई अन्य सम्मिलित हैं। प्रत्येक वर्ष (2015) 330 मिलियन टन से अधिक इन बहुलक का निर्माण किया जाता है। सामान्य रूप से, प्लास्टिक के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले बहुलक के सतत जुड़े हुए आधार में मुख्य रूप से कार्बन परमाणु होते हैं। एक साधारण उदाहरण पॉलीइथाइलीन (ब्रिटिश अंग्रेजी में 'पॉलीइथाइलीन') है, जिसकी पुनरावृत्ति इकाई या एकलक एथिलीन है। कई अन्य संरचनाएं सम्मिलित हैं; उदाहरण के लिए, सिलिकॉन जैसे तत्व परिचित पदार्थ  बनाते हैं जैसे सिलिकोन उदाहरण  राल पट्टी और जलरोधक पाइपलाइन सीलेंट हैं।  पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल   बहुशर्करा ( ग्लाइकोसिडिक बंध में) और डीएनए ( फॉस्फोडाइस्टर आबंध में) जैसे बहुलक मेरूदण्ड में  ऑक्सीजन भी सामान्य रूप से सम्मिलित होता है।

संश्लेषण
बहुलकीकरण एक सहसंयोजक बंधुआ श्रृंखला या जालक्रम में एकलक के रूप में प्रचलित कई छोटे अणुओं के संयोजन की प्रक्रिया है। बहुलकीकरण प्रक्रिया के समय, प्रत्येक एकलक से कुछ रासायनिक समूह नष्ट हो सकते हैं। यह पॉलीइथाइलीन टैरीपिथालेट पॉलिएस्टर के बहुलकीकरण में होता है। एकलक  टेरेफ्थेलिक अम्ल HOOC—C6H4—COOH)  और  इथाइलीन ग्लाइकॉल  (HO—CH2—CH2—OH) लेकिन पुनरावर्ती इकाई OC—C6H4—COO—CH2—CH2—O— है  जो दो पानी के अणुओं के नुकसान के साथ दो एकलक के संयोजन से समतुल्य होती है। बहुलक में सम्मिलित प्रत्येक एकलक का विशिष्ट टुकड़ा एक पुनरावर्ती इकाई या एकलक अवशिष्ट के रूप में जाना जाता है।

कृत्रिम विधियों को सामान्य रूप से दो श्रेणियों पदशः वृद्धि बहुलकीकरण और  श्रृंखला बहुलकीकरण में विभाजित किया जाता है। दोनों के बीच आवश्यक अंतर यह है कि श्रृंखला बहुलकीकरण में, एकलक को एक समय में केवल एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है, जैसे कि पॉलीस्टाइनिन में, जबकि पदशः वृद्धि में एकलक की बहुलकीकरण शृंखला सीधे एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं, जैसे  पॉलिएस्टर  में और  पदशः वृद्धि बहुलकीकरण को  बहु संघनन  में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक प्रतिक्रिया प्रावस्था में निम्न-ग्राम-अणुक-द्रव्यमान उप-उत्पाद और पॉलीएडिशन बनता है।



प्लाज्मा बहुलकीकरण जैसे नए तरीके किसी भी श्रेणी में सुव्यवस्थित रूप  से संयोजित नहीं होते हैं। कृत्रिम बहुलकीकरण अभिक्रियाएँ उत्प्रेरक के साथ या उसके बिना की जा सकती हैं। जैव-बहुलक का प्रयोगशाला संश्लेषण, विशेष रूप से प्रोटीन का, गहन अनुसंधान का एक क्षेत्र है।

जैविक संश्लेषण
जैव-बहुलक के तीन मुख्य वर्ग पॉलीसेकेराइड,  पॉलीपेप्टाइड ्स और  पोलीन्यूक्लियोटाइड  हैं। जीवित कोशिकाओं में, उन्हें एंजाइम-मध्यस्थता प्रक्रियाओं द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, जैसे  डीएनए पोलीमरेज़ (बहुलक) द्वारा उत्प्रेरित डीएनए का निर्माण होता है।  प्रोटीन जैवसंश्लेषण  में डीएनए से  रीबोन्यूक्लीक अम्ल में  आनुवंशिक जानकारी को स्थानांतरित (जीव-विज्ञान) करने के लिए कई एंजाइम-मध्यस्थ प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं और बाद में अमीनो अम्ल से निर्दिष्ट प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए उस जानकारी का स्थानांतरण करती हैं। उपयुक्त संरचना और कार्यप्रणाली प्रदान करने के लिए स्थानांतरण के बाद प्रोटीन  स्थानांतरण के बाद प्रोटीन को और संशोधित किया जा सकता है। रबर, सुबेरिन, मेलेनिन और लिग्निन जैसे अन्य जैव-बहुलक हैं।

प्राकृतिक बहुलक का संशोधन
पॉलीइथाइलीन और पर्सपेक्स ( प्लास्टिक कांच) जैसे कृत्रिम बहुलक के विक्रय में आने से पहले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक जैसे कपास, स्टार्च और रबर वर्षों से परिचित पदार्थ थे। कई व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक के रासायनिक संशोधन द्वारा संश्लेषित होते हैं। प्रमुख उदाहरणों में  नाइट्रिक अम्ल और सेल्यूलोज की नाइट्रोसेल्युलोज बनाने की प्रतिक्रिया और  गंधक  की उपस्थिति में प्राकृतिक रबर को गर्म करके   वल्कनित रबड का निर्माण सम्मिलित है। जिन तरीकों से बहुलक को संशोधित किया जा सकता है उनमें  ऑक्सीकरण,  तिर्यक बंधन और  एंडकैपिंग  सम्मिलित हैं।

संरचना
बहुलक पदार्थ की संरचना को उप-नैनोमीटर लंबाई पैमाने से स्थूलदर्शीय तक अलग-अलग लंबाई के पैमाने पर वर्णित किया जा सकता है। वास्तव में संरचनाओं का एक पदानुक्रम है, जिसमें प्रत्येक प्रावस्था अगले प्रावस्था के लिए नींव प्रदान करता है। बहुलक की संरचना के विवरण के लिए प्रारंभिक बिंदु इसके घटक एकलक की पहचान है। इसके बाद, सूक्ष्म संरचना अनिवार्य रूप से एकल श्रृंखला के पैमाने पर बहुलक के अंदर इन एकलक की व्यवस्था का वर्णन करता है। सूक्ष्म संरचना बहुलक के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं के साथ प्रावस्था बनाने की संभावना निर्धारित करता है, उदाहरण के लिए बहुलक के क्रिस्टलीकरण, कांच संक्रमण या सहबहुलक  सूक्ष्मवस्था  विश्लेषण के माध्यम से होता है। ये विशेषताएं बहुलक के भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

एकलक और पुनरावर्ती इकाइयाँ
बहुलक युक्त पुनरावर्ती इकाइयों (एकलक अवशेष, जिसे मेर भी कहा जाता है) की पहचान इसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बहुलक नामकरण सामान्य रूप से बहुलक युक्त एकलक अवशेषों के प्रकार पर आधारित होता है। बहुलक जिसमें केवल समान प्रकार की पुनरावर्ती इकाई होती है उसे समबहुलक के रूप में जाना जाता है, जबकि बहुलक जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयाँ होती हैं, जिन्हे सह-बहुलक के रूप में जाना जाता है। एक त्रि-बहुलक सहबहुलक होता है जिसमें तीन प्रकार की पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयाँ होती हैं।

पॉलीस्टाइनिन केवल स्टाइरीन -आधारित पुनरावर्ती इकाइयों से बना है, और इसे एक समबहुलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट, तथापि दो अलग-अलग एकलक (एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थेलिक अम्ल) से निर्मित हो, जिसको सामान्य रूप से एक समबहुलक माना जाता है क्योंकि केवल एक प्रकार की पुनरावर्ती इकाई बनती है।  एथिलीन विनाइल एसीटेट में एक से अधिक प्रकार की पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाई होती है और यह सहबहुलक है। कुछ जैविक बहुलक विभिन्न प्रकार के लेकिन संरचनात्मक रूप से संबंधित एकलक अवशेषों से बने होते हैं; उदाहरण के लिए, डीएनए जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड उप-इकाइयों से बने होते हैं।


 * {| class="wikitable" style="text-align:left; font-size:90%;" width="80%"

बहुलक जिसमें आयनित करने योग्य उपइकाइयाँ होती हैं (जैसे, लोलक कार्बोज़ाइलिक समूह  ) वाले एक बहुलक को बहुविद्युतअपघट्य या आयनोमर के रूप में जाना जाता है, जब आयन योग्य इकाइयों का अंश क्रमशः बड़ा या छोटा होता है।
 * class="hintergrundfarbe6" align="center" colspan="4" |समबहुलक और सहबहुलक (उदाहरण)
 * - style="vertical-align:top" class="hintergrundfarbe2"
 * Polystyrene skeletal.svg
 * Poly(dimethylsiloxan).svg
 * PET.svg
 * Styrol-Butadien-Kautschuk.svg
 * - style="vertical-align:top"
 * समबहुलक पॉलीस्टाइनिन
 * समबहुलक पॉलीडिमिथाइलसिलोक्सेन, एक सिलिकॉन है। मुख्य श्रृंखला सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बनती है।
 * समबहुलक पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट में केवल एक पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयाँ होती है।
 * सहबहुलक स्टाइरीन-ब्यूटाडाइन रबर: स्टाइरीन और 1,3-ब्यूटाडाइन पर आधारित पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयाँ दो पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयाँ बनाती हैं, जो वृहत् अणु में किसी भी क्रम में एकांतर हो सकती हैं, जिससे बहुलक इस प्रकार एक यादृच्छिक सहबहुलक बन जाता है।
 * }
 * }

सूक्ष्म संरचना
बहुलक की सूक्ष्म संरचना (कभी-कभी विन्यास कहा जाता है) श्रृंखला के आधार के साथ एकलक अवशेषों की भौतिक व्यवस्था से संबंधित है। ये बहुलक संरचना के तत्व हैं जिन्हें बदलने के लिए सहसंयोजक बंधन को विभंजन करने की आवश्यकता होती है। एकलक और प्रतिक्रिया स्थितियों के आधार पर विभिन्न बहुलक संरचनाओं का उत्पादन किया जा सकता है: बहुलक में रैखिक बृहत् अणु सम्मिलित हो सकते हैं जिनमें प्रत्येक केवल एक असंबद्ध श्रृंखला होती है। अशाखित पॉलीइथाइलीन के स्थिति में, यह श्रृंखला एक लंबी-श्रृंखला वाली n-अल्केन है। एक मुख्य श्रृंखला और पार्श्व शृंखला के साथ शाखित बृहत् अणु भी होते हैं, पॉलीइथाइलीन के स्थिति में पार्श्व शृंखला एल्काइल समूह  होंगे। विशेष रूप से अशाखित बृहत् अणु ठोस अवस्था में अर्ध-क्रिस्टलीय हो सकते हैं, क्रिस्टलीय श्रृंखला खंड नीचे दिए गए चित्र में लाल रंग में विशिष्ट रूप से दर्शाये गए हैं।

जबकि शाखित और अशाखित बहुलक सामान्य रूप से थर्माप्लास्टिक (एक प्रकार की प्लास्टिक) होते हैं, कई  प्रत्यास्थलक में मुख्य श्रृंखलाओं के बीच एक विस्तृत-जालीदार तिर्यक बंधन होता है। दूसरी ओर, विस्तृत-जालीदार तिर्यकबंधित,  तापस्थापी की ओर जाता है। तिर्यक बंध और शाखाओं को चित्रों में लाल बिंदुओं के रूप में दिखाया गया है। अत्यधिक शाखित बहुलक अनाकार होते हैं और ठोस में अणु अनियमित रूप से परस्पर क्रिया करते हैं।


 * {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;" width="60%"

रेखीय, अशाखित बृहदणु शाखित वृहद अणु अशाखित बहुलक की अर्ध-क्रिस्टलीय संरचना साधारणत: तिर्यकबंधित बहुलक (प्रत्यास्थलक) अत्यधिक तिर्यकबंधित बहुलक (तापस्थापी)
 * - class="hintergrundfarbe2"
 * Polymerstruktur-linear.svg
 * Polymerstruktur-verzweigt.svg
 * Polymerstruktur-teilkristallin.svg
 * Polymerstruktur-weitmaschig vernetzt.svg
 * Polymerstruktur-engmaschig vernetzt.svg
 * }

बहुलक संरचना
बहुलक की एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म संरचनात्मक विशेषता इसकी संरचना और आकार है, जो उस तरह से संबंधित है जिस तरह से शाखा बिंदु एक साधारण रैखिक श्रृंखला से विचलन की ओर ले जाते हैं। शाखित (बहुलक रसायन) बहुलक अणु एक मुख्य श्रृंखला से बना होता है जिसमें एक या अधिक स्थानापन्न पार्श्व शृंखला या शाखाएं होती हैं। शाखित बहुलक के प्रकारों में तारकीय बहुलक,  कोम्ब बहुलक ,  बहुलक ब्रश ,  डेंड्रोनाइज्ड बहुलक , सोपानी बहुलक और  डेनड्रीमर  सम्मिलित हैं। दो-आयामी बहुलक (2डीपी) भी सम्मिलित हैं जो सांस्थितिक रूप से समतलीय रिपीट इकाइयों से बने होते हैं। बहुलक की संरचना इसके कई भौतिक गुणों को प्रभावित करती है जिसमें विलयन श्यान प्रत्यास्थता, गलित श्यानता, विभिन्न विलयन में घुलनशीलता, कांच संक्रमण तापमान और विलयन में व्यक्तिगत बहुलक कुंडलन का आकार सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार की संरचना  के साथ बहुलक पदार्थ के संश्लेषण के लिए विभिन्न तकनीकों को नियोजित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए सजीव बहुलकीकरण होता है।

श्रृंखला की लंबाई
श्रृंखला की लंबाई को व्यक्त करने का एक सामान्य तरीका  बहुलकीकरण की अवस्था  है, जो श्रृंखला में सम्मिलित एकलक की संख्या को निर्धारित करती है। अन्य अणुओं की तरह, बहुलक का आकार भी आणविक भार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चूंकि कृत्रिम बहुलकीकरण तकनीक सामान्य रूप से श्रृंखला की लंबाई का एक सांख्यिकीय वितरण उत्पन्न करती है, आणविक भार भारित औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है।  संख्या-औसत आणविक भार  (Mn) और  भार-औसत आणविक भार  (Mw) सबसे अधिक प्रकाशित किया जाता है। इन दो मानो का अनुपात (Mw / Mn)   परिक्षेप्यता (Đ) है, जिसका उपयोग सामान्य रूप से आणविक भार विस्तार की चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

बहुलक के भौतिक गुण दृढ़ता से बहुलक श्रृंखला की लंबाई (या समतुल्य, आणविक भार) पर निर्भर करते हैं। आणविक भार के भौतिक परिणामों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण गलन में श्यान प्रत्यास्थता (प्रवाह का प्रतिरोध) का मापन है। भार-औसत आणविक भार का प्रभाव ($$M_w$$) गलित श्यान प्रत्यास्थता पर ($$\eta$$) इस बात पर निर्भर करता है कि बहुलक अनुपयुक्त संबंध का प्रारंभ  ऊपर या नीचे है या नहीं है। जबकि अनुपयुक्त संबंध आणविक भार के नीचे $$\eta \sim {M_w}^{1}$$,, और अनुपयुक्त संबंध आणविक भार के ऊपर  $$\eta \sim {M_w}^{3.4}$$ होती है।  बाद के स्थिति में, बहुलक श्रृंखला की लंबाई 10 गुना बढ़ाने से श्यान प्रत्यास्थता 1000 गुना से अधिक हो जाएगी।  श्रृंखला की लंबाई बढ़ने से श्रृंखला की गतिशीलता में कमी आती है, और सामर्थ्य और कठोरता में वृद्धि होती है, और कांच-संक्रमण तापमान (Tg) में वृद्धि होती है। यह शृंखला अन्तः क्रिया में वृद्धि का परिणाम है जैसे कि वैन डेर वाल्स आकर्षण और अनुपयुक्त संबंध जो श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि के साथ आते हैं।  ये अन्तः क्रिया व्यक्तिगत श्रृंखलाओं को स्थिति में अधिक प्रबलता से सही करते हैं और उच्च तनाव और उच्च तापमान दोनों पर विकृति और आधात्री भंजन का विरोध करते हैं।

सहबहुलक में एकलक व्यवस्था
सहबहुलक को या तो सांख्यिकीय सहबहुलक, एकांतर सहबहुलक, खंडक सहबहुलक, रोपित सहबहुलक या प्रावण्य सहबहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नीचे दिए गए आरेख में, Ⓐ और Ⓑ दो पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयों का प्रतीक हैं।


 * {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;"

यादृच्छिक सहबहुलक प्रावण्य सहबहुलक रोपित सहबहुलक एकांतर सहबहुलक खंडक सहबहुलक
 * - class="hintergrundfarbe2"
 * Statistical copolymer 3D.svg
 * Gradient copolymer 3D.svg
 * rowspan="2" | Graft copolymer 3D.svg
 * - class="hintergrundfarbe2"
 * Alternating copolymer 3D.svg
 * Block copolymer 3D.svg
 * }
 * एकांतर सहबहुलक में नियमित रूप से दो एकांतर एकलक अवशेष होते हैं।  एक उदाहरण मुक्त मूलक शृंखला-वृद्धि बहुलकीकरण द्वारा निर्मित स्टाइरीन और  मेलिइक एनहाइड्राइड का सममोलीय सहबहुलक है। एक पदशः वृद्धि सहबहुलक जैसे कि  नायलॉन 66  को डायमाइन और डायसिड अवशेषों का प्रबलता से एकांतर सहबहुलक भी माना जा सकता है, लेकिन इसे प्रायः एक अमाइन और एक अम्ल के द्वितयी अवशेषों के साथ एक पुनरावर्ती इकाई के रूप में एक समबहुलक के रूप में वर्णित किया जाता है।
 * आवधिक सहबहुलक में एक नियमित क्रम में एकलक इकाइयों की दो से अधिक प्रजातियां होती हैं।
 * सांख्यिकीय सहबहुलक में एक सांख्यिकीय नियम के अनुसार व्यवस्थित एकलक अवशेष होते हैं। एक सांख्यिकीय सहबहुलक जिसमें श्रृंखला में किसी विशेष बिंदु पर एक विशेष प्रकार के एकलक अवशेषों को खोजने की संभावना आसपास के एकलक अवशेषों के प्रकारों से स्वतंत्र होती है, को वास्तव में यादृच्छिक सहबहुलक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विनाइल क्लोराइड  और  विनाइल एसीटेट का शृंखला-वृद्धि सहबहुलक यादृच्छिक होता है।
 * खंडक सहबहुलक में विभिन्न एकलक इकाइयों के लंबे अनुक्रम होते हैं। दो अलग-अलग रासायनिक प्रजातियों (जैसे, A और B) के दो या तीन पिण्डक वाले बहुलक को क्रमशः  विखंडकन सहबहुलक और त्रिखंडन सहबहुलक कहा जाता है। तीन पिण्डक वाले बहुलक, प्रत्येक एक अलग रासायनिक प्रजाति (जैसे, A, B, और C) को त्रि-खंडन त्रि-बहुलक कहा जाता है।
 * रोपित या प्रावण्य सहबहुलक में पार्श्व शृंखला या शाखाएं होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयों में मुख्य श्रृंखला की तुलना में एक अलग संरचना या विन्यास होता है। शाखाओं को एक पूर्वनिर्मित मुख्य श्रृंखला वृहत् अणु में जोड़ा जाता है।

सहबहुलक के अंदर एकलक को विभिन्न तरीकों से मुख्य आधार के साथ व्यवस्थित किया जा सकता है। सहबहुलक जिसमें एकलक की नियंत्रित व्यवस्था होती है उसे अनुक्रम-नियंत्रित बहुलक  कहा जाता है। एकांतर, आवधिक और खंडक सहबहुलक अनुक्रम-नियंत्रित बहुलक के सरल उदाहरण हैं।

युक्ति
रणनीति वृहत् अणु के अंदर आसपास संरचनात्मक इकाइयों में चिरल (रसायन विज्ञान) केंद्रों के सापेक्ष   त्रिविम रसायन का वर्णन करती है। रणनीति तीन प्रकार   समव्यवस्था (समान तरफ सभी प्रतिस्थापन),  अव्यवस्थ (प्रतिस्थापनों का यादृच्छिक स्थान), और  एकांतर व्यवस्थ (प्रतिस्थापनों का एकांतर स्थान) की होती है।


 * {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;" width="60%"

समव्यवस्था एकांतर-व्यवस्थ अव्यस्थ (अर्थात यादृच्छिक)
 * - class="hintergrundfarbe2"
 * Isotactic-A-2D-skeletal.png
 * Syndiotactic-2D-skeletal.png
 * Atactic-2D-skeletal.png
 * }

आकृति विज्ञान
बहुलक आकारिकी सामान्य रूप से अंतरिक्ष में बहुलक श्रृंखलाओं की व्यवस्था और सूक्ष्म क्रम का वर्णन करती है। बहुलक के स्थूल भौतिक गुण बहुलक श्रृंखलाओं के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित होते हैं।


 * अव्यवस्थित बहुलक: ठोस अवस्था में, सक्रिय बहुलक, उच्च स्तर की शाखाओं वाले बहुलक और यादृच्छिक सहबहुलक अक्रिस्टलीय (अर्थात् कांच जैसी संरचना) बनाते हैं। गलन और विलयन में, बहुलक निरंतर बदलते सांख्यिकीय समूह बनाते हैं, स्वतंत्र रूप से संयुक्त श्रृंखला मॉडल देखें।  ठोस  में, अणुओं की संबंधित  प्रोटीन संरचना  स्थिर  होती है। श्रृंखला के अणुओं के जुड़ने और अनुपयुक्त संबंध से शृंखलाओ के बीच एक यांत्रिक बंधन बन जाता है।  अंतर-आणविक बल  और अंतराण्विक आकर्षक बल केवल उन स्थानों पर होते हैं जहां अणु खंड एक दूसरे के अधिकतम समीप होते हैं। अणुओं की अनियमित संरचना एक संकुचित व्यवस्था को प्रतिबंध करती है।


 * आवधिक संरचना वाले रैखिक बहुलक, कम शाखाओं में बंटी और त्रिविम नियमितता (जैसे अव्यस्थ नहीं) में ठोस अवस्था में अर्ध-क्रिस्टलीय संरचना होती है। साधारण बहुलक (जैसे पॉलीइथाइलीन) में, शृंखला क्रिस्टल में सर्पिल संरचना में सम्मिलित होते हैं। कई सर्पिल आकृति सघन शृंखला पैक बनाते हैं, जिन्हें क्रिस्टलीय या पटल कहा जाता है। लैमेली (पटलिकाएँ) बहुलक लंबे (प्रायः लगभग 10 नैनोमीटर) की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वे एक या एक से अधिक आणविक श्रृंखलाओं के कम या अधिक नियमित रूप से वलन करके बनते हैं। लैमेली के बीच अक्रिस्टलीय संरचनाएं सम्मिलित हैं। अलग-अलग अणु लैमेली के बीच अनुपयुक्त संबंध उत्पन्न कर सकते हैं और दो (या अधिक) लैमेली (बंध अणुओं की तुलना में शृंखलाओ) के निर्माण में भी सम्मिलित हो सकते हैं। कई पटलिकाएँ एक अधिरचना, एक गोलाकार (बहुलक भौतिकी) बनाते हैं, जो प्रायः 0.05 से 1 मिमी की सीमा में व्यास के साथ होता है। पुनरावृत्ति इकाइयों के (कार्यात्मक) अवशेषों का प्रकार और व्यवस्था द्वितीयक संयोजकता बंधों की क्रिस्टलीयता और शक्ति को प्रभावित करती है या निर्धारित करती है।  समव्यवस्था पॉलीप्रोपाइलीन में, अणु एक कुंडलन बनाते हैं। सर्पिल संरचना की तरह, इस तरह के हेलिस (कुंडलन) एक सघन श्रृंखला संकुलन की स्वीकृति देते हैं। विशेष रूप से प्रबल अंतर-आणविक अंतःक्रियाएं तब होती हैं जब पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयों के अवशेष  हाइड्रोजन बंध  के निर्माण की स्वीकृति देते हैं, जैसा कि P-एरामिड की  स्थिति  में होता है। प्रबल अंतराण्विक संघों के निर्माण से अलग  परिपथ सांस्थिति के साथ एकल रैखिक श्रृंखलाओं के विविध परत अवस्थाओ मे उत्पन्न हो सकते हैं। क्रिस्टलीयता और अधिरचना सदैव उनके निर्माण की स्थितियों पर निर्भर होती है, यह भी देखें: बहुलक का क्रिस्टलीकरण। अनाकार संरचनाओं की तुलना में, अर्ध-क्रिस्टलीय संरचनाएं उच्च कठोरता, घनत्व, गलन का तापमान और बहुलक के उच्च प्रतिरोध की ओर ले जाती हैं।


 * 'तिर्यकबंधित बहुलक:' विस्तृत-जालीनुमा तिर्यकबंधित बहुलक प्रत्यास्थलक हैं और पिघले नहीं हो ( तापसुघट्य  के विपरीत) सकते है; तिर्यकबंधित बहुलक को गर्म करने से केवल  तापीय अपघटन  होता है। दूसरी ओर तापसुघट्य प्रत्यास्थलक, विपरीत रूप से भौतिक रूप से तिर्यकबंधित होते हैं और द्रवित किए जा सकते हैं। खंडक सहबहुलक जिसमें बहुलक के एक कठोर खंड में क्रिस्टलीकरण करने की प्रवृत्ति होती है और नम्य खंड में  अनाकार संरचना होती है, एक प्रकार के  तापसुघट्य प्रत्यास्थलक  होते हैं: कठोर खंड चौड़े-जालीदार, भौतिक तिर्यकबंधित सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्टलीयता
जब बहुलक पर प्रयुक्त किया जाता है, तो क्रिस्टलीय शब्द का कुछ अस्पष्ट उपयोग होता है। कुछ स्थितियो में, क्रिस्टलीय शब्द पारंपरिक क्रिस्टल वि‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ज्ञान में उपयोग किए जाने वाले समान उपयोग पाता है। उदाहरण के लिए, एक क्रिस्टलीय प्रोटीन या पोलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना, जैसे कि  एक्स-किरण क्रिस्टल वि‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ज्ञान के लिए तैयार एक प्रतिदर्श, सैकड़ों  एंगस्ट्रॉम  या अधिक के कोशिका आयामों के साथ एक या एक से अधिक बहुलक अणुओं से बना एक पारंपरिक इकाई कोशाणु के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। कृत्रिम बहुलक को क्रिस्टलीय के रूप में शिथिल रूप से वर्णित किया जा सकता है यदि इसमें परमाणु (वृहत अणु के अतिरिक्त) लंबाई के पैमाने पर त्रि-आयामी क्रम के क्षेत्र होते हैं, जो सामान्य रूप से अंतराण्विक वलन या निकटवर्ती श्रृंखलाओं के चितिकरण से उत्पन्न होते हैं। कृत्रिम बहुलक में क्रिस्टलीय और अनाकार दोनों क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं; क्रिस्टलीयता की श्रेणी को क्रिस्टलीय पदार्थ के भार अंश या आयतन अंश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कुछ कृत्रिम बहुलक पूरी तरह से क्रिस्टलीय होते हैं। बहुलक की क्रिस्टलीयता उनकी क्रिस्टलीयता की श्रेणी से होती है, जो पूरी तरह से गैर-क्रिस्टलीय बहुलक के लिए शून्य से लेकर सैद्धांतिक पूरी तरह से क्रिस्टलीय बहुलक के लिए होती है।  सूक्ष्मक्रिस्टली क्षेत्रों वाले बहुलक सामान्य रूप से  (बिना टूटे अधिक मोड़े जा सकते हैं) कठोर होते हैं और पूरी तरह से अनाकार बहुलक की तुलना में अधिक प्रभाव प्रतिरोधी होते हैं। क्रिस्टलीयता की अवस्था  शून्य या एक तक पहुंचने वाले बहुलक पारदर्शी होने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि क्रिस्टलीयता की मध्यवर्ती अवस्था वाले बहुलक क्रिस्टलीय या काँच के समान क्षेत्रों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अपारदर्शी होने की प्रवृत्ति रखते हैं। कई बहुलक के लिए, क्रिस्टलीयता भी कम हुई पारदर्शिता से जुड़ी हो सकती है।

श्रृंखला संरचना
बहुलक अणु द्वारा प्रग्रहण कर लिया गया स्थान सामान्य रूप से आवर्तन के त्रिज्या के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, जो श्रृंखला के द्रव्यमान के केंद्र से श्रृंखला तक की औसत दूरी है। एकांतर रूप से, इसे व्यापक आयतन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि बहुलक श्रृंखला द्वारा विस्तारित किया गया आयतन है और आवर्तन की त्रिज्या के घन के साथ मापित है। गलित, अनाकार अवस्था में बहुलक के लिए सबसे सरल सैद्धांतिक मॉडल आदर्श श्रृंखलाएं हैं।

गुण
बहुलक गुण उनकी संरचना पर निर्भर करते हैं और उन्हें उनके भौतिक आधारों के अनुसार वर्गों में विभाजित किया जाता है। कई भौतिक और रासायनिक गुण बताते हैं कि बहुलक एक सतत स्थूलदर्शीय पदार्थ के रूप में कैसे व्यवहार करता है। ऊष्मप्रवैगिकी  के अनुसार उन्हें विस्तृत गुणों, या गहन और व्यापक गुणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

यांत्रिक गुण
बहुलक के विस्तृत गुण वे हैं जो प्रायः अंतिम उपयोग के हित में होते हैं। ये वे गुण हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि बहुलक वास्तव में स्थूलदर्शीय पैमाने पर कैसे व्यवहार करता है।

तनन-सामर्थ्य
पदार्थ की तनन-सामर्थ्य यह निर्धारित करती है कि विफलता से पहले पदार्थ कितना अधिक दाब दृढ़ रहेगा।  यह उन अनुप्रयोगों में बहुत महत्वपूर्ण है जो बहुलक की भौतिक शक्ति या स्थायित्व पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च तनन-सामर्थ्य वाला रबर बैंड क्वणत से पहले अधिक भार धारण करेगा। सामान्य रूप से, बहुलक श्रृंखला की लंबाई और बहुलक श्रृंखलाओं के तिर्यक बंध के साथ तनन-सामर्थ्य बढ़ जाती है।

यंग की प्रत्यास्थता का मापांक
यंग का मापांक बहुलक की प्रत्यास्थता (भौतिकी) की मात्रा निर्धारित करता है। इसे छोटे विरूपण (यांत्रिकी) दाब के लिए, दाब में परिवर्तन की दर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। तनन-सामर्थ्य की तरह,यह बहुलक अनुप्रयोगों में अत्यधिक प्रासंगिक है, जिसमें रबर बैंड जैसे बहुलक के भौतिक गुण सम्मिलित हैं। मापांक दृढ़ता से तापमान पर निर्भर है। श्यान-प्रत्यास्थता एक जटिल कालाश्रित प्रत्यास्थ प्रतिक्रिया का वर्णन करती है, जो भार हटा दिए जाने पर दाब और प्रतिबल वक्र में  हिस्टैरिसीस (शैथिल्य)  प्रदर्शित करेगी।  गतिशील यांत्रिक विश्लेषण  या डीएमए इस जटिल मापांक को भार को दोलन करके और परिणामी प्रतिबल को समय के कार्य के रूप में मापकर इस जटिल मापांक को मापता है।

परिवहन गुण
परिवहन गुण जैसे कि विसारकता वर्णन करती है कि बहुलक आधात्री के माध्यम से अणु कितनी तेजी से चलते हैं। परतों और झिल्लियों के लिए बहुलक के कई अनुप्रयोगों में ये बहुत महत्वपूर्ण हैं।

व्यक्तिगत बृहत् अणु की गति एक प्रक्रिया द्वारा होती है जिसे रिप्टेशन कहा जाता है जिसमें प्रत्येक श्रृंखला अणु एक आभासी नलिका के अंदर जाने के लिए प्रतिवेश श्रृंखलाओं के साथ अनुपयुक्त संबंध से निरुद्ध होता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत बहुलक अणु गतिकी और श्यान-प्रत्यास्थता की व्याख्या कर सकता है।

क्रिस्टलीकरण और पिघलना
उनकी रासायनिक संरचनाओं के आधार पर, बहुलक अर्ध-क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय हो सकते हैं। अर्ध-क्रिस्टलीय बहुलक क्रिस्टलीकरण और गलन के संक्रमण से गुजर सकते हैं, जबकि अनाकार बहुलक नहीं होते हैं। बहुलक में, क्रिस्टलीकरण और गलन से ठोस-तरल प्रावस्था संक्रमण का संकेत नहीं मिलता है, जैसा कि पानी या अन्य आणविक तरल पदार्थों की स्थिति में होता है। इसके अतिरिक्त, क्रिस्टलीकरण और पिघलना दो ठोस अवस्थाओं (अर्थात, अर्ध-क्रिस्टलीय और अनाकार) के बीच प्रावस्था संक्रमण को संदर्भित करता है। क्रिस्टलीकरण कांच-संक्रमण तापमान (Tg) से ऊपर और गलन के तापमान (Tm) से नीचे होता है।

कांच संक्रमण
सभी बहुलक (अनाकार या अर्ध-क्रिस्टलीय) कांच के संक्रमण से गुजरते हैं। बहुलक निर्माण, प्रसंस्करण और उपयोग के लिए कांच-संक्रमण तापमान (Tg,) एक महत्वपूर्ण भौतिक पैरामीटर है। Tg, के नीचे, आणविक गति स्थिर होते हैं और बहुलक विभंजन और कांचदार हैं। Tg के ऊपर, आणविक गतियाँ सक्रिय होती हैं और बहुलक रबरयुक्त और श्यानताहीन होते हैं। कांच-संक्रमण तापमान को बहुलक में शाखाओं या तिर्यक बंध की अवस्था को बदलकर या प्लास्टिकारी के अतिरिक्त द्वारा अभियांत्रित किया जा सकता है।

जबकि क्रिस्टलीकरण और गलनांक प्रथम-क्रम प्रावस्था संक्रमण हैं, और कांच संक्रमण नहीं है। कांच संक्रमण दूसरे क्रम के प्रावस्था संक्रमण (जैसे ऊष्मा क्षमता में असंतुलन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) की विशेषताएं साझा करता है, लेकिन इसे सामान्य रूप से संतुलन अवस्थाओ के बीच ऊष्मप्रवैगिकी संक्रमण नहीं माना जाता है।

मिश्रण व्यवहार
सामान्य रूप से, बहुलक मिश्रण छोटे अणु पदार्थ के मिश्रण की तुलना में बहुत कम गलत होते हैं। यह प्रभाव इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि मिश्रण के लिए प्रेरक बल सामान्य रूप से एन्ट्रापी  होती है, न कि अंतःक्रियात्मक ऊर्जा होती है। दूसरे शब्दों में, मिश्रणीय पदार्थ सामान्य रूप से एक विलयन नहीं बनाती है क्योंकि एक-दूसरे के साथ उनकी परस्पर क्रिया उनकी स्व-परस्पर क्रिया से अधिक अनुकूल होती है, बल्कि एन्ट्रापी में वृद्धि के कारण होती है और इसलिए मुक्त ऊर्जा प्रत्येक घटक के लिए उपलब्ध मात्रा की मात्रा में वृद्धि से जुड़ी होती है। मिश्रित होने वाले कणों (या मोल) की संख्या के साथ एन्ट्रापी माप में यह वृद्धि होती है। चूंकि बहुलक अणु बहुत बड़े होते हैं और इसलिए सामान्य रूप से छोटे अणुओं की तुलना में बहुत अधिक विशिष्ट मात्रा होती है, बहुलक मिश्रण में सम्मिलित अणुओं की संख्या समान मात्रा के छोटे अणु मिश्रण की संख्या से बहुत कम होती है। दूसरी ओर, मिश्रण की ऊर्जा बहुलक और छोटे अणु मिश्रण के लिए प्रति मात्रा के आधार पर तुलनीय है। यह बहुलक विलयन के लिए मिश्रण की मुक्त ऊर्जा को बढ़ाता है और इस प्रकार विलायकीयन को कम अनुकूल बनाता है, और इस तरह छोटे अणुओं की तुलना में बहुलक के केंद्रित विलयन की उपलब्धता बहुत दुर्लभ हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, बहुलक विलयन और मिश्रण का प्रावस्था व्यवहार छोटे अणु मिश्रण की तुलना में अधिक जटिल है। जबकि अधिकांश छोटे अणु विलयन केवल एक ऊपरी महत्वपूर्ण विलयन तापमान प्रावस्था संक्रमण (यूसीएसटी) प्रदर्शित करते हैं, जिस पर शीतलन के साथ प्रावस्था पृथक्करण होता है, बहुलक मिश्रण सामान्य रूप से  कम महत्वपूर्ण विलयन तापमान प्रावस्था संक्रमण (एलसीएसटी) प्रदर्शित करते हैं, जिस पर प्रावस्था पृथक्करण ऊष्मन के साथ होता है।

तनु विलयनों में, बहुलक के गुण विलायक और बहुलक के बीच अन्योन्यक्रिया द्वारा अभिलक्षित होते हैं। एक अच्छे विलायक में, बहुलक सूजा हुआ दिखाई देता है और एक बड़ी मात्रा में रहता है। इस परिदृश्य में, विलयक और एकलक उप-इकाई के बीच अंतर-आणविक बल अंतराण्विक अन्तः क्रिया पर निर्भर होते हैं। एक विकृत विलायक या सामान्य विलायक में, अंतराण्विक बल निर्भर होते हैं और श्रृंखला संकुचित होती है।  थीटा विलायक  या बहुलक विलयन की स्थिति में जहां दूसरे विषाणु गुणांक का मान 0 हो जाता है, अंतराण्विक बहुलक-बहुलक प्रतिकर्षण बिल्कुल अंतराण्विक एकलक-एकलक आकर्षण को संतुलित करता है। थीटा स्थिति (जिसे फ्लोरी स्थिति भी कहा जाता है) के अंतर्गत, बहुलक एक आदर्श  यादृच्छिक कुंडल  की तरह व्यवहार करता है। अवस्थाओ के बीच संक्रमण को कुंडल गोलिका संक्रमण के रूप में जाना जाता है।

प्लास्टिकारी का समावेश
प्लास्टिकारी को सम्मिलित करने से Tg कम हो जाता है और बहुलक सुनम्यता में वृद्धि होती है। प्लास्टिकारी को जोड़ने से शीतलन दर पर कांच-संक्रमण तापमान Tg की निर्भरता भी बदल जाएगी। यदि प्लास्टिकारी के अणु हाइड्रोजन बंध निर्माण को उत्पन्न करते हैं तो श्रृंखला की गतिशीलता और भी बदल सकती है। प्लास्टिकारी सामान्य रूप से छोटे अणु होते हैं जो रासायनिक रूप से बहुलक के समान होते हैं और अधिक गतिशीलता और कम संकरण अन्तः क्रिया के लिए बहुलक श्रृंखलाओं के बीच अंतराल बनाते हैं। प्लास्टिकारी की क्रिया का एक अच्छा उदाहरण पॉलीविनाइलक्लोराइड या पीवीसी से संबंधित है। एक यूपीवीसी, या अनप्लास्टिक पॉलीविनाइलक्लोराइड, का उपयोग नलिका जैसी वस्तु के लिए किया जाता है। एक नलिका में कोई प्लास्टिकारी नहीं होता है, क्योंकि इसे प्रबल और ऊष्मा प्रतिरोधी रहने की आवश्यकता होती है।  सुघट्यकारी पीवीसी का उपयोग कपड़ों में एक नम्य गुणवत्ता के लिए किया जाता है। बहुलक को अधिक नम्य बनाने के लिए कुछ प्रकार की क्लिंग झिल्ली में प्लास्टिकारी भी लगाए जाते हैं।

रासायनिक गुण
बहुलक श्रृंखलाओं के बीच आकर्षक बल बहुलक के गुणों को निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। चूंकि बहुलक श्रृंखलाएं इतनी लंबी होती हैं, उनके प्रति अणु में ऐसी कई अंतःक्रियाएं होती हैं, जो परंपरागत अणुओं के बीच आकर्षण की तुलना में बहुलक गुणों पर इन अंतःक्रियाओं के प्रभाव को बढ़ाती हैं। बहुलक पर विभिन्न पक्ष समूह बहुलक को अपनी स्वयं की श्रृंखलाओं के बीच आयनिक बंध  या  हाइड्रोजन बंध  के लिए दे सकते हैं। इन प्रबल बलों के परिणामस्वरूप सामान्य रूप से उच्च तनन-सामर्थ्य और उच्च क्रिस्टलीय गलनांक होते हैं।

बहुलक में अंतर-आणविक बल एकलक इकाइयों में द्विध्रुव से प्रभावित हो सकते हैं। एमाइड  या  कार्बोनिल  समूहों वाले बहुलक निकटवर्ती श्रृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं; एक श्रृंखला के NH समूहों में आंशिक रूप से धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे पर C = O समूहों में आंशिक रूप से ऋणात्मक रूप से आवेशित ऑक्सीजन परमाणुओं की ओर दृढ़ता से आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, इन प्रबल हाइड्रोजन बन्धो के परिणामस्वरूप   यूरिथेन या  यूरिया  अनुबंधन वाले बहुलक की उच्च तनन-सामर्थ्य और गलनांक होता है। पॉलिएस्टर में C = O समूहों में ऑक्सीजन परमाणुओं और H-C समूहों में हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच द्विध्रुव-द्विध्रुवीय बंधन होता है। द्विध्रुवीय बंधन हाइड्रोजन बंधन की तरह प्रबल नहीं है, इसलिए पॉलिएस्टर का गलनांक बिन्दु और सामर्थ्य  केवलर  (ट्वरॉन) की तुलना में कम होती है, लेकिन पॉलीएस्टर में अधिक नम्यता होती है। पॉलीइथाइलीन जैसी गैर-ध्रुवीय इकाइयों वाले बहुलक केवल दुर्बल वैन डेर वाल्स बलों के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं। परिणामस्वरूप, उनके पास सामान्य रूप से अन्य बहुलक की तुलना में कम गलन का तापमान होता है।

जब बहुलक को तरल में परिक्षिप्त या विलयित किया जाता है, जैसे कि पेंट और सरेस जैसे व्यवसायिक उत्पादों में, रासायनिक गुण और आणविक अन्तः क्रिया प्रभावित करते हैं कि विलयन कैसे प्रवाहित है और यहां तक ​​​​कि जटिल संरचनाओं में बहुलक के स्व-संयोजन को भी उत्पन्न  कर सकता है। जब बहुलक को  विलेपन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो रासायनिक गुण विलेपन के आसंजन को प्रभावित करेंगे और यह बाहरी पदार्थों के साथ कैसे संपर्क करता है, जैसे  अतिजलविरोधी बहुलक विलेपन जो पानी के प्रतिरोध की ओर ले जाती हैं। समग्र रूप से बहुलक के रासायनिक गुण नए बहुलक पदार्थ उत्पादों को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं।

प्रकाशीय गुण
पॉली ( पॉलिमिथाइल मेथाक्रायलेट) ) और एचईएमए: एमएमए जैसे बहुलक का उपयोग ठोस-अवस्था डाई लेज़रों के लाभ माध्यम में आधात्री के रूप में किया जाता है, जिसे ठोस-अवस्था डाई-उन्मादित बहुलक लेज़र के रूप में भी जाना जाता है। इन बहुलक में उच्च सतह की गुणवत्ता होती है और ये अत्यधिक पारदर्शी भी होते हैं ताकि लेजर गुणों पर बहुलक आधात्री को उन्मादित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लेजर रंजक का अधीन हो। इस प्रकार के लेज़र, जो कि  कार्बनिक लेजर  के वर्ग से भी संबंधित हैं, बहुत ही संकीर्ण  लेजर रेखा की चौडाई उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं जो स्पेक्ट्रमदर्शी और विश्लेषणात्मक अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है। लेजर अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले बहुलक में एक महत्वपूर्ण प्रकाशीय पैरामीटर तापमान के साथ अपवर्तक सूचकांक में परिवर्तन है जिसे dn/dT के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ वर्णित बहुलक के लिए (dn/dT) ~ −1.4 × 10−4 K . की इकाइयों में−1 297 T ≤ 337 K श्रेणी में होती है।

विद्युत गुण
पॉलीइथिलीन जैसे अधिकांश पारंपरिक बहुलक विद्युतरोधक (बिजली) हैं, लेकिन संयुग्मित प्रणाली वाले बहुलक के विकास π-संयुग्मित बन्ध वाले बहुलक के विकास ने पॉलीथियोफेन जैसे बहुलक-आधारित अर्धचालकों के गुण  को उत्पन्न किया है। इसने जैविक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कई अनुप्रयोगों को उत्पन्न किया है।

अनुप्रयोग
आजकल, जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कृत्रिम बहुलक का उपयोग किया जाता है। आधुनिक समाज उनके बिना बहुत अलग दिखेगा। बहुलक उपयोग का प्रसार उनके अद्वितीय गुणों से जुड़ा है: कम घनत्व, कम लागत, अच्छा तापीय / विद्युत विद्युतरोधन गुण, जंग के लिए उच्च प्रतिरोध, कम ऊर्जा की मांग वाले बहुलक निर्माण और अंतिम उत्पादों में आसान प्रसंस्करण होता है। किसी दिए गए अनुप्रयोग के लिए, बहुलक के गुणों को अन्य पदार्थों के संयोजन से समायोजित या बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि बहुलक आधात्री समग्र में होता है। उनका अनुप्रयोग ऊर्जा (हल्का कारों और विमानों, तापीय रूप से विद्युतरोधी भवनों) को संरक्षण, भोजन और पीने के पानी (संवेष्टन) की रक्षा करने, भूमि संरक्षण और उर्वरकों (कृत्रिम तन्तु) के कम उपयोग, अन्य पदार्थों (विलेपन) को संरक्षित करने,  ( स्वच्छता, चिकित्सा अनुप्रयोग) जीवन की रक्षा और संरक्षण की स्वीकृति देता है। अनुप्रयोगों की एक प्रतिनिधि, गैर-विस्तृत सूची नीचे दी गई है।


 * कपड़े, खेलों और सहायक उपकरण: पॉलिएस्टर और पीवीसी कपड़े, स्पैन्डेक्स, खेल के जूते, वेट सूट, फुटबॉल और बिलियर्ड बॉल, स्कीस और स्नोबोर्ड, रैकेट (खेल उपकरण), पैराशूट, जलयान, टेंट और आश्रय स्थल।
 * इलेक्ट्रॉनिक और फोटोनिक प्रौद्योगिकियां: कार्बनिक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर (ओएफईटी), प्रकाश उत्सर्जक डायोड (ओएलईडी) और सौर सेल, टेलीविजन घटक, कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी), प्रकाश प्रतिरोध, होलोग्राफी।
 * पैकेजिंग और कंटेनर: झिल्ली, बोतलें, खाद्य पैकेजिंग, बैरल।
 * विद्युतरोधन: विद्युत-रोधी (बिजली) और तापीय विद्युतरोधन,  स्प्रे फोम ।
 * निर्माण और संरचनात्मक अनुप्रयोग: उद्यान फर्नीचर, पॉलीविनाइल क्लोराइड गवाक्ष, फर्श, सीलिंग (यांत्रिक),  प्लास्टिक नलिका ।
 * पेंट, ग्लू और चिकनाई :  वार्निश, आसंजन, परिक्षेपक,  भित्ति-भित्तिचित्र विलेपन , प्रतिदूषण विलेपन,  नॉन-स्टिक सतह , स्नेहक।
 * कार के उपकरण: टायर, बम्पर,   हवारोधी शीशा ,  विंडस्क्रीन वाइपर ,  ईंधन टैंक, कार सीटें।
 * घरेलू सामान: बाल्टी, पात्र, खिलौने जैसे, निर्माण समूह और रूबिक घन।
 * चिकित्सा अनुप्रयोग: रक्त बैग, सीरिंज, रबर के दस्ताने,  शल्य सीवन, संपर्क लैंस, कृत्रिम अंग, नियंत्रित दवा वितरण और प्रदर्शन, कोशिका विकास के लिए आधात्री ।
 * व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा: अतिअवशोषक बहुलक, दाँत का ब्रश, सौंदर्य प्रसाधन, शैम्पू, कंडोम (गर्भ निरोधक आवरण) का उपयोग करने वाले डायपर।
 * सुरक्षा: व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, बुलेटप्रूफ वस्त्र, अंतरिक्ष पोशाक, रस्सियाँ।
 * पृथक्करण प्रौद्योगिकियां: कृत्रिम झिल्ली, ईंधन कोशिका  ईंधन कोशिका झिल्ली, निस्पंदन, आयन-विनिमय रेजिन।
 * पैसा: बहुलक बैंकनोट  और  भुगतान कार्ड ।
 * 3D प्रिंटिग ।

मानकीकृत नाम पद्धति
बहुलक पदार्थों के नाम पद्धति के लिए कई परंपराएं हैं। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कई बहुलक, जैसे कि उपभोक्ता उत्पादों में पाए जाने वाले, को एक सामान्य या नगण्य नाम से संदर्भित किया जाता है।  मानकीकृत  नाम पद्धति परंपरा के अतिरिक्त ऐतिहासिक उदाहरण या लोकप्रिय उपयोग के आधार पर सामान्य नाम पर दिया गया है। दोनों  अमेरिकन रसायन संस्था (एसीएस) और आईयूपीएसी मानकीकृत नामकरण सम्मेलनों का प्रस्ताव किया है; अमेरिकन रसायन संस्था और आईयूपीएसी सम्मेलन समान हैं लेकिन  समरूप नहीं हैं। विभिन्न नामकरण परंपराओं के बीच अंतर के उदाहरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

दोनों मानकीकृत सम्मेलनों में, बहुलक के नाम एकलक (ओं) को प्रतिबिंबित करने के लिए अभिप्रेत हैं, जिससे वे दोहराए जाने वाले उप-इकाई की परिशुद्ध प्रकृति के अतिरिक्त संश्लेषित (स्रोत आधारित नामकरण) हैं। उदाहरण के लिए, साधारण एल्कीन एथीन से संश्लेषित बहुलक को पॉलिथीन कहा जाता है, जो बहुलकीकरण प्रक्रिया के समय दोहरे बंधन को हटा दिए जाने के बाद भी -ईन प्रत्यय को बनाए रखता है: →
 * हालांकि, आईयूपीएसी संरचना आधारित नामकरण चयनात्मक पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयो के नामकरण पर आधारित है।
 * हालांकि, आईयूपीएसी संरचना आधारित नामकरण चयनात्मक पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयो के नामकरण पर आधारित है।

विशेषता
बहुलक विशेषीकरण रासायनिक संरचना, आणविक भार वितरण और भौतिक गुणों को निर्धारित करने के लिए कई तकनीकों को फैलाता है। सामान्य तकनीकों का चयन करें जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:


 * आकार-बहिष्करण क्रोमैटोग्राफी (जिसे जेल पर्मिएशन क्रोमेटोग्राफी  भी कहा जाता है), कभी-कभी स्थैतिक प्रकाश बिखरने के साथ मिलकर, संख्या-औसत आणविक भार, भार-औसत आणविक भार और बहुपद को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
 * प्रकीर्णन तकनीक, जैसे स्थैतिक प्रकाश प्रकीर्णन और छोटे कोण न्यूट्रॉन प्रकीर्णन, का उपयोग विलयन में या गलित में बृहत् अणु के आयामों (आवर्तन की त्रिज्या) को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इन तकनीकों का उपयोग माइक्रोफ़ेज़ से अलग किए गए खंडक बहुलक, बहुलकी मिसेल और अन्य पदार्थों की त्रि-आयामी संरचना को चिह्नित करने के लिए भी किया जाता है।
 * वाइड-एंगल एक्स-रे स्कैटरिंग (जिसे वाइड-एंगल एक्स-रे विवर्तन भी कहा जाता है) का उपयोग बहुलक की क्रिस्टलीय संरचना (या उसके अभाव) को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
 * एफटीआईआर | फूरियर-ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रमदर्शी,  रमन स्पेक्ट्रमदर्शी  और  परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमदर्शी  सहित स्पेक्ट्रमदर्शी तकनीकों का उपयोग रासायनिक संरचना को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।
 * डिफरेंशियल स्कैनिंग ऊष्मामापन का उपयोग बहुलक के तापीय गुणों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है, जैसे कांच-संक्रमण तापमान, क्रिस्टलीकरण तापमान और गलन का तापमान। कांच-संक्रमण तापमान भी गतिशील यांत्रिक विश्लेषण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
 * थर्मोग्रैविमेट्री बहुलक की तापीय स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए एक उपयोगी तकनीक है।
 * रियोलॉजी का उपयोग प्रवाह और विरूपण व्यवहार को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग श्यान प्रत्यास्थता,  प्रत्यास्थ मापांक  और अन्य रियोलॉजिकल गुणों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। रियोलॉजी का उपयोग प्रायः आणविक संरचना (आणविक भार, आणविक भार वितरण, शाखाकरण) को निर्धारित करने और यह समझने के लिए किया जाता है कि बहुलक को कैसे संसाधित किया जा सकता है।

गिरावट
बहुलक गिरावट एक या अधिक पर्यावरणीय कारकों, जैसे ऊष्मा, प्रकाश और कुछ रसायनों की उपस्थिति के प्रभाव में बहुलक या बहुलक-आधारित उत्पाद के गुणों-तनन-सामर्थ्य,  रंग , आकार, या आणविक भार- में परिवर्तन है। , ऑक्सीजन और  एंजाइमों  गुणों में यह परिवर्तन प्रायः बहुलक रीढ़ ( श्रृंखला विखंडन ) में बंधन टूटने का परिणाम होता है जो श्रृंखला के छोर पर या श्रृंखला में यादृच्छिक स्थिति में हो सकता है।

हालांकि ऐसे परिवर्तन प्रायः अवांछनीय होते हैं, कुछ स्थितियो में, जैसे कि जैव निम्नीकरण और पुनर्चक्रण, उनका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण  को रोकना हो सकता है। बायोमेडिकल सेटिंग्स में गिरावट भी उपयोगी हो सकती है। उदाहरण के लिए,  पाली लैक्टिक अम्ल  और  पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल के सहबहुलक को हाइड्रोलाइज़ेबल टांके में लगाया जाता है जो घाव पर लगाने के बाद धीरे-धीरे ख़राब हो जाते हैं।

बहुलक की अवक्रमण के लिए संवेदनशीलता इसकी संरचना पर निर्भर करती है। सुगंधित कार्यात्मकता वाले एपॉक्सी और शृंखला विशेष रूप से यूवी क्षरण के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं जबकि पॉलीएस्टर हाइड्रोलिसिस  द्वारा गिरावट के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। एक  संतृप्त और असंतृप्त यौगिक ों वाले बहुलक  ओजोन क्रैकिंग  के माध्यम से रीढ़ की हड्डी को नीचा दिखाते हैं। कार्बन आधारित बहुलक  पॉलीडिमिथाइलसिलोक्सेन  जैसे अकार्बनिक बहुलक की तुलना में तापीय गिरावट के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं और इसलिए अधिकांश उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए आदर्श नहीं होते हैं।

पॉलीइथाइलीन का क्षरण यादृच्छिक विखंडन से होता है - बहुलक के परमाणु ओं को एक साथ रखने वाले बंधों का एक यादृच्छिक टूटना। जब 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गरम किया जाता है, तो पॉलीइथाइलीन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण बनाने के लिए नीचा हो जाता है। शृंखला-एंड स्किशन के स्थिति में, एकलक जारी किए जाते हैं और इस प्रक्रिया को अनज़िपिंग या  डीपोलीमराइज़ेशन  के रूप में जाना जाता है। कौन सा तंत्र हावी है यह बहुलक के प्रकार और तापमान पर निर्भर करेगा; सामान्य रूप से, दोहराने वाली इकाई में बिना या एक भी छोटे प्रतिस्थापन वाले बहुलक यादृच्छिक-श्रृंखला विखंडन के माध्यम से विघटित हो जाएंगे।

प्लास्टिक के प्रकार की पहचान करने के प्लास्टिक उद्योग का समाज  द्वारा विकसित  रेजिन पहचान कोड के उपयोग से  रीसाइक्लिंग  उद्देश्यों के लिए बहुलक कचरे की छंटाई की सुविधा हो सकती है।

उत्पाद विफलता
सुरक्षा-महत्वपूर्ण बहुलक घटकों की विफलता गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है, जैसे कि टूटी और ख़राब बहुलक ईंधन लाइनों के स्थिति में आग। एसीटल रेजिन प्लंबिंग जोड़ों और  पॉलीब्यूटिलीन  पाइपों की  क्लोरीन -प्रेरित दरार ने घरेलू संपत्तियों में कई गंभीर बाढ़ का कारण बना, विशेष रूप से 1990 के दशक में अमेरिका में। पानी की आपूर्ति में क्लोरीन के निशान ने प्लंबिंग में सम्मिलित बहुलक पर हमला किया, एक समस्या जो तेजी से होती है अगर किसी भी भाग को खराब तरीके से निकाला गया हो या  इंजेक्शन मोल्डिंग  हो। एसिटल जोड़ का हमला दोषपूर्ण मोल्डिंग के कारण हुआ, जिससे फिटिंग के धागों में दरार आ गई, जहां तनाव सांद्रता है। बहुलक ऑक्सीकरण ने चिकित्सा उपकरणों से जुड़े दुर्घटनाओं का कारण बना दिया है। सबसे पुराने ज्ञात विफलता मोड में से एक ओजोन  क्रैकिंग है जो श्रृंखला के विखंडन के कारण होता है जब ओजोन गैस प्राकृतिक रबर और  नाइट्राइल रबड  जैसे अतिसंवेदनशील प्रत्यास्थलक पर हमला करती है। उनकी पुनरावृत्ति की जाने वाली इकाइयों में दोहरे बंधन होते हैं जो  ओजोनोलिसिस  के समय साफ ​​हो जाते हैं। ईंधन लाइनों में दरारें नलिका के बोर में प्रवेश कर सकती हैं और ईंधन रिसाव का कारण बन सकती हैं। यदि इंजन के डिब्बे में दरार आ जाती है, तो बिजली की चिंगारी  पेट्रोल  को प्रज्वलित कर सकती है और गंभीर आग का कारण बन सकती है। चिकित्सा उपयोग में बहुलक के क्षरण से प्रत्यारोपण योग्य उपकरणों की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं में परिवर्तन हो सकता है। नायलॉन 6,6 अम्ल हाइड्रोलिसिस के लिए अतिसंवेदनशील है, और एक दुर्घटना में, एक खंडित ईंधन लाइन के कारण सड़क पर डीजल का रिसाव हुआ। यदि  डीजल ईंधन  सड़क पर लीक हो जाता है, तो निम्नलिखित कारों के लिए दुर्घटनाएं जमा की फिसलन प्रकृति के कारण हो सकती हैं, जो कि  काली बर्फ  की तरह होती है। इसके अतिरिक्त, डामर कंक्रीट सड़क की सतह को डीजल ईंधन के मिश्रित पदार्थ से डामर को भंग करने के परिणामस्वरूप नुकसान होगा, जिसके परिणामस्वरूप डामर की सतह का क्षरण और सड़क की संरचनात्मक अखंडता होगी।

इतिहास
यह भी देखें: बहुलक विज्ञान

बहुलक मानव जाति के प्रारम्भिक दिनों से ही वस्तुओं के आवश्यक घटक रहे हैं। कपड़ों के लिए ऊन (केराटिन), कपास और लिनन के रेशों (सेलूलोज़) का उपयोग, पेपर के लिए पेपर रीड (सेलूलोज़) कुछ उदाहरण हैं कि कैसे प्राचीन समाजों ने कलाकृतियों को प्राप्त करने के लिए बहुलक युक्त कच्चे माल का शोषण किया। ओल्मेक, माया और एज़्टेक द्वारा गेंद, जलरोधक वस्त्र और कंटेनर बनाने के लिए एक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग प्रारंभ करने के अधिकतम समय बाद "कॉउटचौक" पेड़ों (प्राकृतिक रबर) का लेटेक्स सैप दक्षिण अमेरिका से 16 वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा।

बहुलक का रासायनिक हेरफेर 19वीं शताब्दी का है, हालांकि उस समय इन प्रजातियों की प्रकृति को समझा नहीं गया था। बहुलक के व्यवहार को प्रारंभ में थॉमस ग्राहम द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार युक्तिसंगत बनाया गया था, जो उन्हें अज्ञात बलों द्वारा एक साथ रखे गए छोटे अणुओं के कोलाइडल समुच्चय के रूप में मानते थे।

सैद्धांतिक ज्ञान की कमी के बाद भी, नवीन, सुलभ और सस्ती पदार्थ प्रदान करने के लिए बहुलक की क्षमता को तुरंत समझ लिया गया। ब्रेकोनॉट, पार्क्स, लुडर्सडॉर्फ, हेयार्ड और कई अन्य लोगों द्वारा प्राकृतिक बहुलक के संशोधन पर किए गए कार्य ने क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति को निर्धारित किया। उनके योगदान से सेल्युलाइड, गैलालिथ, पार्केसीन, रेयॉन, वल्केनाइज्ड रबर और बाद में बैकेलाइट जैसी पदार्थों की खोज हुई: वे सभी पदार्थों जो जल्दी से औद्योगिक निर्माण प्रक्रियाओं में प्रवेश कर गईं और कपड़ों के घटकों (जैसे, कपड़े, बटन) क्रॉकरी और सजावटी समान के रूप में घरों तक पहुंच गईं।

1920 में, हरमन स्टौडिंगर ने अपना मौलिक कार्य "उबेर बहुलकीकरण" प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने प्रस्तावित किया कि बहुलक वास्तव में सहसंयोजक बंधनों से जुड़े परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाएं हैं। उनके काम पर लंबी बहस हुई, लेकिन अंततः इसे वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस कार्य के कारण, स्टौडिंगर को 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

1930 के दशक के बाद बहुलक ने एक स्वर्ण युग में प्रवेश किया, जिसके समय नए प्रकार की खोज की गई और प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थों की स्थान जल्दी से व्यावसायिक अनुप्रयोग दिए गए। यह विकास एक औद्योगिक क्षेत्र द्वारा एक प्रबल आर्थिक ड्राइव के साथ किया गया था और इसे एक व्यापक शैक्षणिक समुदाय द्वारा समर्थित किया गया था जिसने सस्ते कच्चे माल, अधिक कुशल बहुलकीकरण प्रक्रियाओं, बहुलक विशेषीकरण के लिए अधिकतम तकनीक और उन्नत, बहुलक की सैद्धांतिक समझ से एकलक के अभिनव संश्लेषण में योगदान दिया था। 1953 से, जैविक बृहत् अणु पर शोध के लिए उन लोगों को छोड़कर, बहुलक विज्ञान के क्षेत्र में छह नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर इसके प्रभाव को और प्रमाणित करता है। जैसा कि लॉर्ड टॉड ने 1980 में संक्षेप में कहा था, "मैं यह सोचने के लिए इच्छुक हूं कि बहुलकीकरण का विकास संभव्यता सबसे बड़ा काम है जो रसायन विज्ञान ने किया है, जहां इसका दैनिक जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है।"

यह भी देखें

 * जैव बहुलक
 * आदर्श श्रृंखला
 * श्रृंखलन
 * अकार्बनिक बहुलक
 * बहुलक रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रकाशन
 * ओलिगोमेर
 * बहुलक अधिशोषण
 * बहुलक वर्ग (बहुविकल्पी)
 * बहुलक अभियांत्रिकी
 * बहुलकीकरण
 * बहुलक (वनस्पति विज्ञान)
 * प्रतिक्रियाशील संगतता
 * अनुक्रम नियंत्रित बहुलक
 * आकार-स्मृति बहुलक
 * सोल-जेल प्रक्रिया
 * अतिआणविक बहुलक
 * तापसुघट्य
 * ताप-स्थापन बहुलक

बाहरी संबंध

 * How to Analyze Polymers Using X-ray Diffraction
 * Polymer Chemistry Hypertext, Educational resource
 * The Macrogalleria
 * Introduction to Polymers
 * Glossary of Polymer Abbreviations